Die anfängliche Suszeptibilität von Nickel in Abhängigkeit von der Temperatur. 49^ 



zeptibilität bei gewöhnlicher Temperatur war bei ersterem 4,56 ab- 

 solute Einheiten, bei letzterem 13,0. 



Unter Annahme von Galvanometerausschiägen der gleichen 

 Grössenordnung für die Vor- und die Hauptversuche blieben daher 

 zwei Variable zu ermitteln : Der Querschnitt des zu untersuchenden 

 Nickelringes und die Anzahl der sekundären Windungen. 



Vor der Bestimmung der Ringdimensionen wurde noch Folgendes 

 in Erwägung gezogen. Die Genauigkeit der Resultate steht in direktem 

 Verhältnis zum Ringquerschnitt. Mit einem somit wünschenswerten 

 grösseren Ringvolumen wächst aber auch die Grösse des Ofens und 

 damit weiter die Schwierigkeit, bei diesem die Temperatur in allen 

 Teilen konstant zu erhalten. Es war daher geboten, mit der Ofen- 

 grösse nicht zu weit zu gehen. 



Ein Ausgangspunkt war im inneren Durchmesser des Ringes ge- 

 geben, der nicht nur für die primären und sekundären Windungen 

 mit ihren Isolationen, sondern auch für das achsial einzuführende Platin- 

 widerstandsthermometer genügend Platz bieten musste. Aus der 

 Annahme von ca. 150 Windungen im Ganzen folgte ein innerer Ring- 

 durchmesser von ca. 36 mm. Unter der weiteren Annahme von 

 ca. 90 sekundären Windungen wurde dann der Ringquerschnitt mit 

 <^o 13,5 cm'- berechnet und der Ring behufs Erzielung einer möglichst 

 kubischen Form mit einem äusseren Durchmesser von o^ 76 mm und 

 einer Höhe von c^o 70 mm ausgeführt. 



Es konnte selbstredend nur von einer beiläufigen Rechnung die 

 Rede sein; denn, abgesehen von der unbekannten anfänglichen Sus- 

 zeptibilität des zu untersuchenden Nickels, war auch der Widerstand 

 des sekundären Stromkreises bei den Vorversuchen mit Eisen und 

 den späteren Untersuchungen des Nickels infolge verschiedener An- 

 zahl und verschiedener Drahtstärke der Sekundärwindungen nicht der 

 gleiche. Immerhin ergab die durch diese Rechnung gefundene Dimen- 

 sionierung und Bewicklung des Nickelringes für die späteren Haupt- 

 versuche den gewollten Genauigkeitsgrad der Galvanometerausschläge. 

 Auch bot die Grösse des Ofens für das Konstantbalten der Tempera- 

 tur keine Schwierigkeiten. 



3. Ringbetvicklung. 

 Aus ca. 2 mm starken Nickelblechen N von Kahlbauni wurden 

 Scheiben von ca. 36 mm innerem und ca. 76 mm äusserem Durch- 

 messer herausgedreht und 35 solcher Ringe durch Übereinanderlegen 

 zu einem Ring von ca. 70 mm Höhe und ca. 14 cm- Querschnitt- 

 vereinigt (siehe Fig. 1). Die genaue Ausmessung der einzelnen Ringe 

 ergab folgende Mittelwerte : 



